Maart —— futy 1725^ 149 



<iiei'gclyke voorbeelden, word naar het oordeel 

 van deze Heer gevonden in het temperen van hec 

 ftaal , dat bekwaam gemaakt word door de rem- 

 peringe, of toe het maken van zagen , boren, vy- 

 len, graveer-yzers , of veren, en andere konftige 

 werktuigen van ftaal. Het dunne f taal , dat ge- 

 tempert ftaat te werden, moet gehart worden 

 door het zelve gloeyendc te maken in brandende 

 kolen. Maar het mag niet daatlyk uitgebluft 

 worden in kout water ; zo aanftonds als hec 

 gloeyende van het vuur genomen is. Want hier 

 door zoude het al te bros gemaakt en bcdurven 

 worden. Daarom moet zodanig gloeycnd Haal 

 eerft gehouden werden over een beklccn met kout 

 water, zo lange tot dat de witte koleur van hec 

 gloeyende ftaal verandert is in een minder gïoe- 

 yende rode koleur, en zo haaft als deze rode ko- 

 leur op zyn nette tyd-punt gezien word , most zo 

 veel van het ftaal daatlyk in kout water gebluft 

 worden, als vereifcht werd om gehard te wor- 

 den. Als het ftaal nu op deze wyze gehard is 

 geworden moet deszelfs koleur veel naar het wit 

 trekken of witachtig zyn , want dit is het teken 

 van deszelfs bekwame en goede hardinge. Eer 

 dit geharde ftaal nu noch getempert word , moet 

 het zelve cerft aan deszcUs uiterfte einde glad ge- 

 maakt, of zeer wel gepolyft worden; op dat de 

 veranderinge van de koleuren , die het zelve komt 

 te verkrygen onder de temperinge klaarlyk ge- 

 zien zoude konnen werden. Daarom werd ook 

 dit ftaal zodanig in de vlam van de kaars gehou- 

 den, dat het glad gepolyfte einde omtrent een 

 half duim breed of wat meer door de vlam komt 

 door te fteken, op dat deszelfs glans niet be- 

 K 3 fwalkt 



